( '557 ) 

 les valeurs de MlogA ont été calculées et inscrites dans la troisième coloiine 

 du tableau n°2, et l'on voit qu'elles sont très-sensiblement constantes. 

 D'où il suit que la valeur vraie A de l'ordonnée à l'origine est constante 

 pour le même acier, quel que soit son degré de trempe. Le coefficient A,, 

 qui avait été trouvé par la méthode du plan d'épreuve est fonction de la 

 conductibilité, et son augmentation par le recuit ne provenait que de l'aug- 

 mentation de la conductibilité. 



» Il faut maintenant trouver le rapport de A, à A ou f{k). Or je dis 



que A, doit être égal à — • En effet, - exprime le coefBcient de conduc- 

 tibilité dansnn aimant linéaire, et — représentera le coefficient superficiel 



dans toutes les directions autour d'un point sur le plan d'iui aimant; or 

 l'intensité observée A, devra être proportionnelle à ce coefficient et par 



conséquent égale à -r,- On devra donc avoir 



A = A,/.^ 



Or nous avons trouvé déjà que cette quantité est constante, nous voyons 

 maintenant qu'elle exprime l'ordonnée vraie à l'extrémité de la barre. D'où 

 il suit que l'expression de l'ordonnée vraie j' eu un point quelconque sera 



(4) j = A,kH~'=Ak-'', 



celle de l'ordonnée observée étant 



j, = A,/t-^= A^-'^'+*'. 



» Pour classer les aciers au point de vue magnétique, il faudra donc 

 les réduire en lames longues dont l'épaisseur sera égale à t millimètre. On 

 mesurera A, et A". A, A' sera l'ordonnée vraie A à l'origine; elle représentera 

 la puissance magnétique de l'acier; elle ne dépendra que de la composition 

 chimique; on ne pourra la faire changer ni par le recuit, ni parla trempe. 



» La deuxième constante A est à la disposition du constructeur, elle 

 augmente par la trempe, elle diminue par le recuit. 



» La force attractive exercée à l'extrémité de la barre sur un contact de 



fer, est proportionnelle à y], ou a (-n) ; elle augmente pour un même 



acier quand on le recuit, elle diminue quand on le trempe. 



I) La hauteur de la courbe magnélique vraie à l'extrémité de la barre est 

 invariable et égale à A; mais la hauteur mesurée par le contact d'épreuve 



est pi elle augmente avec le recuit. 



C.B., 1875, t" Semestre. {T. LXXX, N" 2S.) ^^'^ 



